— 323 — 



Lega Pb Sn 3 . 



- La lega Pb Sn 3 venne studiata col dilatometro C, che ba servito anche 

 per la lega antecedente, e si sono ottenuti i seguenti risultati: 





Dilatometro C 



W 3 9.6 = 



=4.5366 w 



O = 0,00479 





P = 37,6481 





t 



D 



a 



189°7 



8,0755 



b 



222,9 



8,0431 



c 



250,0 



8,0150 



a 



275,9 



7,9896 



e 



296,3 



7,9695 



f 



323,9 



7,9446 





349,5 



7.9212 



- Quando il dilatometro è stato riempito di lega, questa allo stato solido 

 arrivava alla divisione 26 d ,3 ; dopo ima prima serie di determinazioni la lega 

 si è fermata alla divisione 26 d ,3 e dopo la seconda serie a 26 d ,5. Siamo partiti 

 dalla media di questi valori per calcolare la densità della lega solida alla 

 temperatura di fusione. Essa è data da: 



D T = 8,2949. 



La curva della densità di questa lega è rappresentata da una linea, che si può 

 riguardare come una retta, quantunque mostri una leggerissima convessità verso 

 l'asse delle ascisse. 



t La lega PbSn 3 che secondo il Kudberg ed altri rappresenterebbe la 

 lega chimica, mostra dunque ima dilatazione regolare fra le temperature più 

 elevate e la temperatura di fusione, avendola noi studiata sino a 189°, 7 mentre 

 solidifica a 182°,9. 



- Il medio coefficiente di dilatazione della lega fra r e 349, dedotto in 

 base alle densità estreme della tabella antecedente è: 



a = 0,0001208 



che applicato al calcolo della densità della lega liquida alla temperatura di 

 fusione dà: 



D' T ==-8,0821. 



L'aumento percentuale delle densità subita dalla lega all'atto della solidifi- 

 cazione sarebbe quindi: 



J = 2,63 



Rendiconti. 1887, Vol. m, 2° Sem. 42 



